Einzelne Mineralien. 



-37- 



sich dort findet, von dem Wildkreuzjocli herstammen, aber die Kristalle 

 zeigen bestimmte Unterschiede gegenüber dem von Hessenberg, vom Rath 

 und Klein beschriebenen dieses Fundortes. 



Nach einer historischen Übersicht über die bisher veröffentlichten 

 Arbeiten über Perovvskit, besonders von Baümhauer, Ben Saude, Holm- 

 QuisT u. a. bespricht Verf. eingehend seine Untersuchungen, insbesondere 

 über die durch Ätzung erhaltenen Erscheinungen und kommt bezüglich der 

 kristallographischen Charaktere des Minerals zu folgenden Resultaten : 



Kristallsystem: rhombisch (pseudo-regulär). a : b : c = 1 : 1 : 0,7071. 



Hauptsächlich auftretende Formen : 



M {110} ooP, c {001} OP = „Würfel". 



a {100} ooPöö, b {010} ooPöo, {111} P ^ ., Rhombendodekaeder". 



{201} 2Pöö, {021} 2PÖC „Oktaeder". 



{510} ooP5, {223} |P, {332} |-P (?). 



Die Kristalle zeigen immer eine durch Zwillingsbildung hervorgerufene 

 lamellare Struktur. Die Zwillingsbildung erfolgt: 1. durch eine Halb- 

 drehung um die Normale zu (110), 2. durch eine Vierteldrehung um die- 

 selbe Grerade, 3. durch eine Halbdrehung um die Normale zu (III). 



Die Ebene der optischen Achsen ist parallel c (001) OP. 2V = 90*^ 

 (ungefähr). Die negative Bisectrix ist senkrecht auf (100). Starke 

 Dispersion der optischen Achsen, um die positive Bisectrix q'^v. Doppel- 

 brechung mäßig, y — a = 0,017. 



Es lag nahe, ähnlich wie bei dem Leucit so auch für die Perowskit- 

 substanz Dimorphie anzunehmen. Indessen ist kein direkter Nachweis 

 einer regulären Modifikation von Perowskit zu erbringen. K. Busz. 



Otto Hauser: Risörit ein neues Mineral. (Zeitschr. f. 

 anorgan. Chemie. 60. p. 230-236. 1908.) 



Das Mineral stammt von Risör im südlichen Norwegen und bildet 

 haselnuß- bis faustgroße Einsprenglinge in Granitpegmatit ; es ist gelb- 

 lichbraun mit einem eigentümlich grünen, glimraerartigen Glanz. Spalt- 

 barkeit ist auch im Dünnschliff nicht zu erkennen ; es wird mit hellbrauner 

 Farbe durchsichtig und ist vollkommen isotrop , wahrscheinlich infolge 

 einer, mit Wasseraufnahme verbunden gewesenen Umwandlung. Härte ö^. 

 Strich weiß. Das spez. Gew. ist 4,179, steigt aber nach dem Glühen auf 

 4,678. Andere Änderungen werden durch Erhitzen nicht herbeigeführt, 

 Glimmerscheinuugen sind nicht zu bemerken; v. d. L. unschmelzbar. 



Vier sorgfältigst ausgeführte Analysen haben im^ Mittel die folgende 

 Zusammensetzung ergeben : 



36,21 Nb^O,, 4,00 Ta^O,, 6,00 TiO,, 0,01 SnO^, Spur IhO,, 0,10 UO^, 

 36,28 (Y, Er)2 03, 2,88 Ce(La, Nd)^ O3 , 1,93 CaO, 2,61 Fe 0,' 0,20 Pb 0, 

 1,20 Fe.303, 0,81 AI2O3. 0,23 CO,.^0.90N2He, 7,11 H^O; Sa. 100,67 \ 



^ Die Summe stimmt nicht. 



